606 E. Dittler, 



entwickelte; diese Krystallskelette besitzen ein eigenartiges 

 Aussehen. Von einem Kiystallisationszentrum aus wachsen die 

 NepheHnleisten in einspringenden Winkeln von zirka 120° zu 

 sechseckigen Querschnitten heran und bilden auf diese Weise 

 sehr hübsche ornamentartige Wachstumsformen. Nur ver- 

 einzelt haben sich die Nepheline in kleinen holoedrischen 

 Prismen abgesetzt, dann aber meist differenziert vom Labrador. 

 Diese gedrungenen kleinen Nephelinsäulchen bilden sich nur 

 bei sehr langsamer Abkühlung und zeigen, daß die Krystalli- 

 sationsgeschwindigkeit in der Richtung der Hauptachse eine 

 sehr geringe ist. Oftmals erstarrte das Nephelinmolekül auch 

 glasig. Dieses Glas besitzt jedoch keinen ganz isotropen 

 Charakter, indem im polarisierten Lichte undulöse Aus- 

 löschungswellen darüber hingleiten. Ein weiteres Ergebnis 

 dieser Versuchsreihe sind die Differentiationserscheinungen in 

 Versuch 3 und 5. Dieselben sind schon an der verschiedenen 

 Färbung recht gut zu erkennen (Taf. II, Fig. 10). Zu erwähnen 

 wäre noch, daß gerade dort, wo wie in Versuch 3 eine Eutekt- 

 struktur auftreten sollte, die Fe-reiche krystallinische Partie sich 

 von dem glasigen Anteil der Schmelze trennte, und die Beob- 

 achtung, daß in deni Fe-reicheren Teile der Schmelze desselben 

 Versuches sich größere Krystalle gebildet hatten als in dem 

 Fe-armen. 



Die Bestimmung der Schmelz- und Erstarrungs- 

 punkte ergab folgendes Resultat (Fig. 7): 



Die Kurve der krystallinen Gemenge zeigt eine Er- 

 niedrigung unter den Schmelzpunkt der niedriger schmelzenden 

 Komponente. 



Die Kurve der Gläser verläuft der der kr^^stallinen Ge- 

 menge ziemlich parallel; eine Eutektstruktur ist nirgends wahr- 

 zunehmen. Die verschiedene Kr\^stallisationsgeschwindigkeit, 

 das verschiedene Krystallisationsvermögen, die Unterkühlung 

 und die Bildung neuer Verbindungen verhinderten die Ent- 

 stehung einer solchen Struktur. Auch fehlt gerade den 

 Schmelzen, welche Nephelin enthalten, oftmals ein Eutektikum 

 und verhält sich dieses Mineral in dieser Hinsicht ähnlich dem 

 Albit. Die Erstarrungspunkte liegen zirka 175 bis 200° tiefer 

 als die Schmelzpunkte. Die beiden Silikate scheinen dem 



